Pleochroismus an mehreren einaxigen Krystallen. J 3 



6. Grünlichweiss, 6. Blass bimmelblau. An ullen konnte man deut- 

 lich die Lage der Axe durch die so charakteristischen Schichten der 

 Krystallstructur in der Richtung senkrecht auf dieselbe erkennen. 

 Die doppelte Strahlenbrechung, obwohl schwach, zeigte sich überall 

 deutlich bei den grössern brechenden Winkeln. Bei allen war das 

 stärker gebrochene oder abgelenkte, von der Lichtquelle entferntere 

 Bild in der Richtung der Axe polarisirt, oder parallel der brechenden 

 Kante, während das weniger gebrochene Bild die Polarisation senk- 

 recht auf die Axe, oder senkrecht auf die brechende Kante zeigte. 

 Ganz sicher ist also der Beryll optisch negativ. Die gelben Berylle, 

 so wie der Smaragd, befolgen auch das Babinet'sche Gesetz, indem 

 der ordinäre Strahl etwas stärker absorbirt ist, der bläuliche Beryll 

 bildet aber auch jetzt noch, wie ich diess schon früher bemerkte 

 (Über den Pleochroisnuis u. s. w. 1845, S. 19), eine Ausnahme, 

 indem er zu den negativen Krystallen gehört, und doch der extra- 

 ordinäre Strahl stärker absorbirt ist als der ordinäre. Bei gewissen 

 Krystallen ist das ordinäre Bild der dichroskopischen Loupe nahe 

 farblos, während das extraordinäre ein schönes, tiefes Himmelblau 

 besitzt. Bei acht Linien Dicke zeigte ein Krystall blass berggrün, 

 E licht indigblau. 



Die starken Gegensätze in den Absorptions-Tönen der schwarzen 

 Turmaline veranlassten bei mir den Wunsch, zu versuchen, ob es nicht 

 möglich wäre, auch von diesen so häufigen Vorkommen einen wirk- 

 lichen Gebrauch zu machen, wenn es gelänge, sie in Platten zu 

 schneiden, die überhaupt zur Anwendung dünn genug wären. Der 

 Versuch gelang vollständig. Namentlich die sibirischen Krystalle 

 gaben ausgezeichnet schöne Platten, die bei fast vollständiger Farb- 

 losigkeit höchstens mit einem schwach gelblichen Tone doch den 

 ordinären Strahl vollständig absorbiren, so dass zwei gekreuzte 

 Platten nicht einmal das Bild der Sonne zeigen. Aber man muss dabei 

 folgende Vorsicht gebrauchen. Zuerst wird eine Seitenfläche des 

 Krystalls vollkommen geschliffen und polirt, dann wird mit einem 

 Canadabalsamkitt, dem jedoch etwas Wachs zugesetzt ist, umibn zäher 

 zu machen , auf eine zu beiden Seiten vollkommen polirte Glasplatte 

 aufgeklebt. Hierauf wird ein dünnes Plättchen vom Krystall wegge- 

 schnitten, und nach und nach so dünn abgeschliffen als es thunlich ist. 

 Nun wird die gewonnene Fläche möglichst gut polirt, und um die 

 Politur sowohl zu erhöhen, als auch den Krystall besser zu bewahren 



